56 jJ. H-L. VOGT. - M.-N. KI. 
Bei einer gewissen Temperatur, wie z. B. 1500, mag eine basische, 
CaO-reiche Schlacke von gewisser Zusammensetzung, sehr viel, wie unge- 
fahr 30 %, RS, eine saure Schlacke dagegen erheblich weniger, nämlich 
bei einer bestimmten Zusammensetzung der Schlacke z. B. 5 9/ RS auf- 
lósen kónnen. Beim Schmelzen zusammen mit Eisen (hier Roheisen mit 
einbegriffen) unter Gegenwart von RS wird im allgemeinen die Sättigungs- 
grenze von RS in der Silikatschmelzlósung bei weitem nicht erreicht wer- 
den. Man darf aber annehmen, daß bei dem Schmelzen mit verschiedenen 
Silikaten unter sonst gleichen Bedingungen jedenfalls annähernd den- 
selben prozentischen Bruchteil der Sättigungsgrenze, z. B. unter gewissen 
Bedingungen ein Fünftel, erreicht wird, — also bei dem gewählten Bei- 
spiel bei der basischen Schlacke 6 °/,, bei der sauren dagegen nur 1 ?/j RS 
Selbst ob die Amplitude für die Annáherung zu dem prozentischen Bruch- 
teil der Sáttigungsgrenze ganz grofs sein dürfte, mag die prinzipielle Ur- 
sache zu der Abhängigkeit des Teilungskoeffizienten von der Azidität darin 
zu suchen sein, daß die Löslichkeit von RS in Silikatschmelzen unter sonst 
denselben Bedingungen mit steigender Azidität abnimmt, und zwar sehr 
stark. 
Die Ursache zu der Abhängigkeit des Teilungskoeffizienten von der 
Temperatur ist fraglich. Zwischen flüssigem FeS und flüssigem Eisen gibt 
es eine unbegrenzte gegenseitige Löslichkeit, — und die basischen, CaO- 
reichen Schlacken mögen bei Temperatur 1500? jedenfalls etwa 4-mal so 
viel CaS auflösen, wie die Sulfid-reichsten Hochofenschlacken (mit bis ca. 
8 9%, CaS) führen. 
Die Dünnflüssigkeit des Eisens wie auch der Silikatschmelzen steig- 
mit der Temperatur, jedoch für die Silikatschmelzen relativ erheblich stärt 
ker wie für das Eisen. Es wäre möglich (?), daß dies einen Einfluß auf 
die Verschiebung des Teilungskoeffizienten mit der Temperatur ausüben 
könnte. 
Einige Untersuchungen über die Löslichkeit von CaS in einer basi- 
schen und CaO-reichen Silikatschmelze bei ca. 12009— 1500? sind von 
ERDMANN Schulz! ausgeführt worden. Als Ausgangsmaterial wurde eine 
Schlacke von der folgenden Zusammensetzung benutzt: 
Analyse Nr. 45. 
SiO» AlbO3 CaO MgO MnO FeO CaS 
39.10 10.57 43.41 1.36 0.23 0.23 3-71 
1 Referat von Oskar SIMMERSBACH, Beiträge zur Verhüttung schwefelhaltiger Kiesab- 
brände im Hochofen. Stahl und Eisen, 1912, II, S. 1254—1259, 1370— 1375. — Es 
werden hier die technischen Schwierigkeiten bei dem Schmelzen von stark Sulfid- 
reichen Hochofenschlacken besprochen, u.a. weil CaS-reiche Schmelzen ziemlich viskos 
sind. 
